1^68 ACAUÉMIE DES SCIENCES. 



volume. Un léulail oiisiiiLe la iiressujn à 1 5o'- |i;u' iiiilliLiiètre cai'ré (soit iSooo^"") 

 et i"on cliauirail la fonte en faisant passer entre les |jistons B et C le courant 

 électrii|ne fourni par un transformateur perniellant d'obtenir une grande intensité squs 

 faible voltage. Avec un courant de .5oo ampères, on a pu arriver à la fusion de la fonte, 

 soit I i5o°, au bout de ') minutes environ, l'our opérer à des températures plus basses, 

 on agissait |)endant des temps plus courts, 3, 3 ou 4 minutes, et l'on recommenoail 

 l'opération à plusieurs reprises en laissant refroidir l'appareil dans l'intervalle, mais 

 sans supprimer la pression. Pendant le cours du cliaufTage, on constatait à partir d'uji 

 certain temps une diminution de volume qui aurait fait tomber la pression si l'on ne 

 l'avait pas compensée en agissant sur la machine. 



zzzzizi: 



'mr~:^ 



Nous axons o[ii''rr de celte t'aeoii, en inaiiilenaiit toujours la pression aux 

 environs de i.ki'*''' par nùUiinèlre carré et en faisant varier la température 

 jusque vers iioo", sur une fonte contenant environ 3 pour loo de carbone 

 et 4 pour loo de nickel et sur une fonte contenant environ 3 pour loo de 

 carbone et 2 pour loo de silicium. Ces fontes étaient coulées sous forme 

 de plaques très minces (4™'" d'épaisseur environ) entre des plaques métal- 

 liques épaisses. Elles prenaient alors la forme de fontes blanches et ne conte- 

 naient que des traces non dosables de graphite. Après chauffage sous pres- 

 sion, toutes les fois que le chauffage a été assez prolongé pour que l'on ait 

 observé la variation de volume dont nous avons parlé plus haut, nous avons 

 observé une proportion de graphite d'autant plus élevée que le chauffage 

 était plus accentué. La poudre fine de fonte blanche s'agglomère même pour 

 des chauffages très faibles et Ion retire de l'appareil un petit cylindre qui 

 peut être poli et examiné au microscope. Le graphite n'est généralement 

 pas nettement caractérisablc par ce procédé, car il est extrêmement divisé; 

 mais on peut le séparer facilemenl en traitant le métal par l'acide azotique 

 chaud et le caractériser par formation d'oxyde graphitique. 



Dans une autre série d'essais, nous avons employé, au lieu de fonte, du 



